Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2001-40 (Year: 2001, Number: 40)
Era: 1990-2004
Section: a 9/2001. (IV. 5.) GM rendelethez
Paragraph Index: 387

c) a féltermék mechanikai tulajdonságai a következők: — a legnagyobb szakítószilárdság R m,max kisebb legyen, mint 580 N/mm2; — a szakadási nyúlás értéke a következő legyen: — ha a próbatestet a hengerlési iránnyal párhuzamosan veszik ki, akkor ≥3 mm falvastagságnál A≥22%, ha a vastagság <3 mm A80 mm≥I7%; — ha a próbatestet a hengerlési irányra merőlegesen veszik ki ≥3 mm vastagságnál A≥20%, ha a vastagság <3 mm A80 mm≥I5%; — a három próbatesten mért fajlagos ütőmunka (KCV) átlagértéke a legkisebb üzemi hőmérsékleten, hosszirányú próbatestek esetén legalább 35 J/cm 2 legyen; a három értékből csak egy lehet kisebb, mint 35 J/cm 2, de ez sem lehet kisebb, mint 25 J/cm2. Az olyan egyszerű edények gyártására használt acélok esetében, amelyek legkisebb üzemi hőmérséklete kisebb, mint — 10 ˚C, és amelyeknek a falvastagsága nagyobb, mint 5 mm, a fajlagos ütőmunka (KCV) értékét a legkisebb üzemi hőmérsékleten is ellenőrizni kell. 1.1.2. Alumíniumedények Az ötvözetlen alumínium tisztasága legalább 99,5% legyen, a 4. § (3) bekezdés szerinti ötvözetek pedig a leg- 2001/40. szám nagyobb üzemi hőmérsékleten álljanak ellent a kristályközi korróziónak. Továbbá ezek az anyagok feleljenek meg a következő előírásoknak:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3b8e2fb1eb3f946003ef7a1e0b128707bfd98d63/dokumentumok/f45c962f74c685bf36549466b7c8c74d41b63dc1/letoltes